상기 실시 예 10 에서 와 같이 동일 한 방법 으로 실리카 부분 축합물 을 제조 한 후 실시 예 1 에서 와 같이 동일 한 방법 으로 제조 된 Ag 나노 미립자 분말 과 Pd 나노 미립자 분말 에 중량 비로 3 % 가 되 도록 첨가 하 고 , 분산 하 였 다 . 분산 된 용액 의 Ag / Pd 금속 은 51 . 8 중량 % 를 함유 하 였 고 , 점도 는 25 ℃ 에서 13 . 4 mPa . S 였 다 . 그리고 Pd 는 전체 금속 의 0 . 5 % 중량 비 로 포함 되 었 다 . 이 분산 된 용액 을 상기 실시 예 1 과 동일 한 방법 으로 농축 하 였 다 . 다음 으로 , 얻 어 진 농축 액 을 실시 예 1 과 동일 한 방법 으로 패 터닝 한 후 , 250 ℃ 와 560 ℃ 에서 열처리 하 여 금속 배선 을 형성 하 고 부착력 , 전도도 , 열 적 안정 성 을 평가 하 여 그 결과 를 하 기 [ 표 1 ] 및 [ 표 2 ] 에 나타내 었 다 .